— 412 — 
L'aria liquida versata in principio, per la rapida evaporazione non arriva a co- 
prir la lastra di rame; dopo 7 minuti, versando nuova aria liquida, la lastra rimane 
2 mm. sotto al livello dell'aria. 
In questa esperienza è evidente la tendenza al parallelismo fra il piano assiale 
e lo spigolo [010:001], perchè l'angolo di rotazione del piano assiale è di circa 
39°, come era inizialmente l'angolo U. Osservando poi che anche l'angolo E è va- 
riato, proprio come l'angolo U, da 39° a 0°, acquista probabilità l'ipotesi fatta nella 
2° esperienza coll’ anidride carbonica, che cioè l’angolo degli assi ottici diminuisca 
in relazione coll’ angolo di rotazione del piano assiale. 
2° esperienza. La lamina di sfaldatura presenta, ma non completamente 
estesi, tutti i settori, che numererò, come ho fatto nella 3? esperienza coll’ anidride 
carbonica. Prima di porre la lamina nel refrigerante, fu esaminata 
collo stauroscopio di Bertrand; e le traccie del piano assiale 
nelle varie zone della lamina stessa, sono rappresentate nella 
fig. 16, in cui le linee piene indicano in ogni loro punto la di- 
rezione delle traccie suddette: nei settori 1 si ha la solita rota- 
zione zeolitica, meglio evidente che negli altri settori ed esten- 
dentesi fino al centro del cristallo. 
Ecco come è proceduta l’esperienza: appena cominciato il 
raffreddamento, è aumentato, come nella 3* esper. coll’ anidr. 
carb., l'angolo del piano assiale su (001), essendo il piano stesso, 
nell'angolo ottuso degli assi « e e pei settori 1 e nell'acuto pei 
settori 3; nei settori 2 il piano assiale, che da principio era 
parallelo a (001), è ruotato un poco nell'angolo acuto di « e €; 
nel centro della lamina invece la traccia del piano assiale si è portata parallela allo 
spigolo [010:001]. 
Dopo 10 minuti (£= —110° circa) erano spariti i confini fra i settori 1 e gli 
adiacenti settori 3. La regione centrale della lamina sì era estesa irregolarmente e, 
all’ estinzione, appariva come una grossa macchia nera: in seguito questa macchia 
si è fusa coi settori 2 e contemporaneamente si è andata restringendo; talchè dopo 
14 minuti di raffreddamento, la lamina è apparsa attraversata da una stretta striscia, 
che correva dall'uno all’altro dei settori 2 e che si estingueva uniformemente in 
tutta la sua lunghezza (U= — 21°); poi i settori 1, già fusi coi settori 3 adiacenti, 
si sono avanzati verso il centro fino a congiungersi, separando così i settori 2, dei 
quali anzi uno è andato scomparendo, quando è stata raggiunta la temperatura di 
— 190° (20 minuti); a questo punto i settori 1 sono separati da una linea all’in- 
circa parallela allo spigolo [100:010] e hanno direzioni di estinzione non molto di- 
scoste da questa linea. Sulla fig. 16 le linee punteggiate mostrano le traccie del 
piano assiale, nei punti osservati, sul finire dell’ esperienza. Questa è durata 25 mi- 
nuti. Non ho seguito il fenomeno durante il ritorno alle condizioni ordinarie perchè 
un po di brina, da ultimo ha cominciato a velar le lenti; ma dopo quasi due ore 
ho constatato che, sebbene l'aspetto della lamina fosse un po’ alterato, le estinzioni 
eran tornate press’ a poco quelle di prima. 
A complemento di questa esperienza sarà utile che io riferisca come si comporta 

